ET u'lnSTOir, E NA'i'URELLE. 1 59 



delruit, ce que nous verrons par des experiences qui seront 

 rapportees plus tard. D'ailleurs il suflit, pour rendre a ce meme 

 alliage la faculte de produire de Thydrogene avec del'eau, de re- 

 nouveler ses surfaces par la percussion ; il est done clair que les 

 couches en contact avec I'eau sent les seules decomposees, le 

 centre n'est pas atleint; tandis que les alliages d'antimoine et de 

 bismuth, dans la meme position, grosseur egale de fragmens, 

 «e decomposent meme en lotalile du jour au lendemain pour les 

 morceaux d'ua certain volume. 



Essai d'alliage de Potassium et de Zinc par le surlartrate de 



Potasse. 



Le zinc, en raison sans doule de sa volalilite, quelque me'na- 

 gement que j'aie apporte dans I'application de la chaleur pons- 

 Ste toulefois, pour son minimum, au degre necessaire a la decom- 

 position du tartrate auquel il etoit mele, n'a pas fourni de culot 

 nietallique. Cette experience repelee plusieurs fois a une cha- 

 leur progressive, et arrelee a differentes epoques de son cours, 

 a toujours donne un residu charbonneux dans lequel se trouvoit 

 dissemine le zinc sous forme de globules qui n'ont pas paru eire 

 allie'es a la moindre quantite de potassium. Cependanlles scories 

 de cette operation, formees de beaucoup de charbon, decom- 

 posent I'eau, propriele commune, mais plusou moins prononcee, a 

 toutes les scories des differens alliages dont nous avons parle. 



II est bieu evident que toutes les fois qu'un sel de potasse ou 

 de sonde decomposable par la chaleur, se trouve en contact avec 

 du charbon ou une substance vegetale et un metal tres-fusible , 

 il y a non-seulemenl decomposition de ce sel , mais desoxidation 

 de la potasse ou de la sonde, ainsi ramenes a Telat de potassium 

 ou de sodium dont une parlie enlre en alliage avec le metal 

 ajoute, si sa contexture le permet. 



Les alliages d'antimoine, de bismuth avec le potassium, quoique 

 beaucoup plus alterables a I'air que ceux de plomb et d'etain avec 

 le meme metal, toujours par suite de la porosile beaucoup plus 

 grande des premiers, peuvent cependant, elant renfermes, se 

 mainlenir long-temps sans subir de cliangemens du moins mar- 

 quans. Les produits en ce genre de mes premieres experiences, 

 u'ont pas perdu sensiblement, aiiisi que je I'ai deja dit; celui de 

 bismuth est un peu allere exterieurement dans son eclat me- 

 tallique. 



(£a suite au Cahier procliain.^ 



S 2 



